## VARIASI PENAMBAHAN SIKACIM PADA BETON POROUS
Gusneli Yanti 1) , Zainuri 1) , dan Shanti Wahyuni Megasari 1)
1) Program Studi Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau
gusneli@unilak.ac.id

## ABSTRACT
Pervious concrete is environmentally friendly concrete because it has interconnected cavities that produce a permeable material, allowing it to drain water quickly and reduce runoff so that it is possible to drain water quickly and reduce runoff. This concrete can be applied to parking areas, sidewalks for pedestrians, and others. The purpose of this study was to determine the characteristics of the concrete by observing its compressive strength and  porosity.  The  method  used  is  the  experiment  with  a  sample  of  cylindrical  specimens measuring  150  x  300  mm.  This  study  uses  coarse  aggregate,  cement,  water,  and  the percentage  variation  of  the  addition  of  SikaCim  Concrete  Additive  admixture  by  0% (control); 0.3%; 0.5%; 0.7% by weight of cement. The water-cement ratio used was 0.25 and 0.30 and the ratio of cement and coarse aggregate was 1:3 and 1:5. The results showed that the compressive strength value of pervious concrete increased along with the smaller the  value of the  cement and coarse aggregate ratio. The pervious concrete with  a water- cement ratio of 0.25 is higher than that of 0.30. There is a relationship between porosity and compressive strength. Compressive strength generally increases with decreasing porosity. The highest average value of compressive strength with variations in the addition of SikaCim of 0.5% and a ratio cement and coarse aggregate of 1:3 and a water-cement ratio of 0.3, with an average compressive strength value of 18.08 MPa, and included in category B which is used for parking areas.
Keywords:  admixture  SikaCim,  pervious  concrete,  water-cement  ratio,  compressive strength, porosity

## ABSTRAK
Beton porous merupakan beton ramah lingkungan karena mempunyai rongga saling terhubung  yang  menghasilkan  bahan  yang  permeabel,  sehingga  memungkinkan  dapat mengalirkan  air  secara  cepat  dan  dapat  mengurangi  limpasan.  Beton  ini  dapat diaplikasikan  untuk  area  parkir,  trotoar  untuk  pejalan  kaki  dan  sebagainya.  Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui karakterisitk beton dengan pengamatan terhadap kuat tekan dan porositasnya. Metode yang digunakan adalah experimen dengan sampel uji berbentuk silinder ukuran 150 x 300 mm. Pada penelitian ini menggunakan agregat kasar,  semen, air serta variasi penambahan admixture SikaCim concrete additive sebesar 0% (kontrol); 0.3 % ; 0.5%; 0.7% terhadap berat semen. Fas yang dipergunakan sebesar 0.25 dan 0.30 serta perbandingan  semen  dan  agregat  kasar  1:3  dan  1:5.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai kekuatan tekan beton porous mengalami kenaikan seiring dengan semakin kecil nilai rasio semen  agregat.  Nilai  porositas  beton  porous  dengan  fas  0.25  lebih  tinggi  dari  fas  0.30 Terdapat hubungan antara porositas dan kuat tekan, kekuatan tekan umumnya meningkat seiring  dengan  penurunan  porositas.  Nilai  rata-rata  kuat  tekan  tertinggi  dengan  variasi penambahan SikaCim sebesar 0.5% dan perbandingan semen agregat kasar 1:3 serta faktor air semen 0.3, dengan nilai kuat tekan sebesar 18.08 MPa, termasuk dalam kategori B yang digunakan untuk pelataran parkir.
Kata kunci: bahan tambah SikaCim, beton porous, faktor air semen, kuat tekan, porositas

## PENDAHULUAN
Peningkatan  pembangunan  seperti pembangunan  permukiman,  jalan  dan bangunan lainnya yang terjadi di perkotaan mempunyai pengaruh terhadap luas daerah yang  ditutupi  (kedap  air).  Karena  saat  ini, sebagian  besar  bahan  yang  digunakan dalam  konstruksi  bangunan  memiliki permeabilitas rendah (Zhong, Xu, Netto, & Wille,  2016).  Sehingga  akibat  dari pembangunan tersebut, menyebabkan masalah  pengelolaan  air  hujan.  Karena  air hujan  berhenti  mengaliri  tanah  yang disebabkan  oleh  daerah  kedap  yang menahan  air  dan  menjadi  limpasan. Menanggapi hal tersebut, dilakukan beberapa  penelitian  yang  memungkinkan aliran  air  melalui  strukturnya  tanpa mengubah  mekanis  propertisnya,  sehingga dapat  meningkatkan  kualitas  limpasan  air hujan  di  lingkungan  perkotaan  (Welker,
Barbis,  &  Jeffers,  2012;  Anonim,  2010), dalam  hal  ini,  beton  porous  merupakan salah satu solusinya.
Beton  porus  mempunyai  struktur yang memiliki rongga. Dengan pasta semen yang  cukup  untuk  melapisi  dan  mengikat agregat,  akan  menciptakan  rongga  yang sangat  permeabel,  memiliki  porositas tinggi, memberikan kapasitas drainase yang besar sehingga memiliki kemampuan untuk mengurangi  aliran  air  hujan  di  permukaan
dan saling berhubungan yang memungkinkan  air  mengalir  dengan  cepat (Teraiya, Doshi, Viradiya, Yagnik, & Joshi, 2015;  Barnhouse  &  Srubar,  2016). Porositas khas beton porous berkisar antara 15  sampai  30%  ,  dan  adanya  sistem  pori- pori  besar  yang  saling  berhubungan memungkinkan air mengalir dengan mudah melalui beton porous (Anonim, 2010).
Beton  porous  mempunyai  nilai karakteristik terhadap kekuatan tekan  yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan  beton konvensional  (Harber,  2005).  Dalam penelitian (Ginting, 2015) faktor air semen dan  rasio  perbandingan  semen  dengan agregat  mempengaruhi  kekuatan  untuk beton  porous.  Bahan  tambah Admixture superplaticizer bila  digunakan  dengan komposisi  yang  tepat  dapat  memperbaiki karakteristik  kuat  tekan  beton  porous  dan permeabilitasnya (Pandei, Supit, Rangan, & Karwur, 2019).
Pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk mempelajari  mengenai  karakteristik  beton porous  tanpa  agregat  halus  menggunakan variasi penambahan bahan tambah admixture SikaCim  concrete  additive melalui  pengamatan  kekuatan  terhadap tekan  dan  porositas.  Beberapa  penelitian tentang bahan tambah admixture diantaranya  Yanti,  Zainuri,  &  Megasari (2018), Yanti, Megasari, & Zainuri (2020),
dan  Megasari,  Yanti,  &  Zainuri  (2020)
dalam  penelitiannya  menyebutkan  bahwa terjadi  peningkatan  pada  penambahan bahan  tambah  admixture  dengan  jumlah prosentase tertentu.

## KAJIAN PUSTAKA

## Beton Porous
Beton porous merupakan jenis beton yang memiliki kekhususan, karena memiliki  rongga  yang  dapat  mengalirkan air  dari  celah  porinya,  memiliki  nilai porositas tinggi (Anonim, 2014a).
Beton  porous  dapat  diaplikasikan untuk  area  parkir,  trotoar  untuk  pejalan kaki,  jalan  setapak  di  taman,  perumahan dan lainnya (Anonim, 2014a).
Bahan Tambahan ( Admixtures )
SikaCim Concrete Additive
merupakan  bahan  kimia  berbentuk  cairan dengan jenis superplasticizer yang berfungsi  untuk  mempercepat  pengerasan pada beton, dengan pengurangan air hingga 20% bertujuan untuk mempermudah pengecoran  dan  meningkatkan  kuat  tekan beton pada umur 28 hari (Anonim, 2019).
Sikacim merupakan bahan admixture
Superplasitisizer ,  dalam  penggunaannya bahan  tambah SikaCim ,  dapat  membantu menaikkan  kekuatan  tekan  beton  porus (Jamal, Widiastuti, & Anugrah, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium.  Lokasi  penelitian  berada  di Laboratorium  Batching  Plant  Riau  Mas Bersaudara.  Penelitian  ini  merupakan penelitian eksperimen.

## Rancangan Sampel
Perancangan  beton  menggunakan metode American Concrete Institute (ACI). Sampel  atau  benda  uji  menggunakan cetakan berupa silinder dengan ukuran 150 mm x 300 mm.
Material  benda  uji  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah Ordinary Portland  Cement ,  batu  olahan    crusher berupa  split  yang  telah  dicuci,  dari  Batu Besurat, air, serta bahan tambah ( admixture ) Sikacim  Concrete  Additive produksi PT. Sika Indonesia.
Berat agregat kasar untuk 1 m 3 beton porous yaitu sebesar 1466 kg, perbandingan semen dan agregat kasar 1:3 dan 1:5 faktor air  semen  0.25  dan  0.30,  dengan  variasi penambahan  admixture  Sikacim  sebesar
0%  (kontrol),  0.3  %,  0.5  %  dan  0.7  % terhadap  berat semen. Pengadukan bahan/ material  dilaksanakan  secara  bertahap,
agregat  dengan  50%  air  ditambah  semen diaduk,  kemudian  tambahkan admixture SikaCim dan  sisa  air.  Kemudian  diaduk kembali.

## Pengujian Sampel
Sampel atau benda uji yang dipergunakan pada penelitian ini sebanyak
sebanyak  48  sampel  uji  untuk  setiap perlakuan  dibuat  3  sampel  uji,  kemudian dirawat dengan perendaman dan dikeringkan,  pada  umur  28  hari  dilakukan pengujian sampel uji. Sampel atau benda uji ditekan  sampai  hancur  dengan  alat  uji tekan,  kecepatan  beban  tekan  konstan  dari mulai  pembebanan  sampai  sampel  atau benda  uji  hancur.  Kuat  tekan  dihitung berdasarkan SNI 1974:2011 dengan rumus (Anonim, 2011):
Kuat tekan = P A ...........................   (1)
Beban  tekan  disimbolkan  dengan  P dalam  Newton,  dan  A  adalah  luas  bidang tekan dalam mm 2 . Menurut ACI Committee 522  R  (2010)  beton porous memiliki  nilai kekuatan terhadap tekan berkisar antara 2.8
– 28 MPa.
Tujuan  dari  pengujian  porositas adalah  agar  dapat  diketahui  berapa  besar presentase pori-pori beton terhadap volume beton  padat.  Pengujian  dan  perhitungan nilai  porositas  beton  porous  dengan ketentuan Anonim (2013), dimana porositas dalam persentase (%):
Porositas= ( B-C ) ( B-A ) .........................   (2)
Berat  sampel  dalam  gram,  berat sampel uji dalam air disimbolkan dengan A,
berat sampel uji dalam kondisi SSD dan C adalah berat sampel uji kering oven.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pemeriksaan  agregat  kasar diperoleh nilai BJ kering = 2.592, nilai BJ SSD = 2.614, nilai BJ semu = 2.686, hasil pengujian  berdasarkan  persyaratan  SNI 1969-2008  (Anonim,  2008a)    memenuhi syarat,  karena  berat  jenis  minimal  2.5. Sedangkan  untuk  nilai    penyerapan diperoleh 1.65%, hasil pengujian memenuhi  persyaratan  SNI  1969-2008
(Anonim, 2008a) yaitu penyerapan maksimal  3%.  Selanjutnya  dilakukan pemeriksaan  nilai  kadar  lumpur  agregat kasar. Lumpur yang terdapat dalam agregat kasar  berasal  dari  tanah  ikutan  yang menempel pada agregat saat penambangan dan  abu  batu  akibat  gesekan  batu  yang pecah  dengan  menggunakan  mesin  stone crusher  untuk  dijadikan  split.  Berdasarkan pemeriksaan  bahan  lolos  saringan  No.200 diperoleh  nilai  kadar  lumpur  sebesar
0.82%,  hasil  pengujian  memenuhi  syarat
(SNI  2461:2014  (Anonim,  2014b)  yaitu nilai kadar lumpur maksimum 1%.
Pengujian dilanjutkan dengan pengujian  keausan  agregat  kasar  dengan mesin  Los  Angeles.  Hasil  pengujian menggunakan langkah type C dengan bola- bola sebanyak 8 buah, maka diperoleh nilai
keausan  abrasi  22.78%.  Hasil  pengujian keausan  memenuhi  persyaratan  (SNI 2417:2008  (Anonim,  2008b)  maksimum 50%.  Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh (Yanti,  Zainuri,  &  Megasari,  2019)  juga menggunakan agregat dari Batu besurat dan mendapatkan  hasil  pengujian  pendahuluan pada  agregat  kasar,  yaitu  memenuhi persyaratan.

## Porositas
Pada gamBar 1 terlihat nilai porositas
tertinggi
sebesar 28.4%
untuk
perbandingan semen dan agregat kasar 1:3 dan  fas  0.25  dengan  variasi  penambahan admixture  SikaCim sebesar  0%  sedangkan nilai  porositas  terendah  sebesar  20.77% pada  faktor  air  semen  0.3  dengan  variasi penambahan SikaCim sebesar 0.5%.
Sedangkan untuk rasio perbandingan semen agregat 1:5 Porositas beton porous tertinggi dengan  nilai  sebesar  29.25  %  dengan  fas
0.25  dan  variasi  penambahan  SikaCim
0.7%  dan  nilai  porositas  terendah  sebesar
22.1%  pada  fas  0.3  dengan  variasi penambahan SikaCim 0.5%.
Gambar 1. Porositas dan Variasi Penambahan SikaCim
Nilai porositas untuk rasio perbandingan  semen  agregat  1:3  dan  1:5 serta faktor air semen 0.25 dan 0.3 dengan variasi  penambahan  admixture  SikaCim
0%,  0.3%,  0.5%  dan  0.7%  diperoleh  nilai tertinggi  pada  rasio  perbandingan  semen agregat  1:5  dan  fas  0.25  serta  variasi penambahan  SikaCim  0.7  %  sebesar
28.4 24.37 22.67 25.18 22.45 21.47 20.77 21.64 28.9 28.71 28.32 29.25 28.49 26.14 22.1 27.99 20 22 24 26 28 30 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 Por osi tas (%) Variasi Penambahan SikaCim (%) rasio 1: 3  Fas 0.25 rasio 1: 3  Fas 0.30
rasio 1: 5  Fas 0.25 rasio 1: 5  Fas 0.30
29.25%  dan  nilai  porositas  beton  porous untuk  nilai  terndah  sebesar  22.1%  pada rasio  perbandingan  semen  agregat  1:3  fas 0.3 dan variasi penambahan SikaCim 0.5%.
Terlihat  trend  atau  kecenderungan pada hasil yang diperoleh yaitu makin besar faktor  air  semen  maka  makin  besar  pula nilai  porositas  yang  diperoleh.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  (Sultan,  Imran,  & Litiloly, 2018) terhadap beton normal juga menyatakan  kecendrungan  nilai  porositas dan fas yang hampir sama.
Penambahan  bahan  tambah  SikaCim pada  campuran  beton  porous  dapat menurunkan  porositas.  Hal  ini  terlihat dengan terjadinya penurunan nilai porositas pada  variasi  penambahan  0.3%  dan  0.5%. Tren ini berlaku untuk fas 0.25 dan fas 0.3 begitu  juga  dengan  perbandingan  semen agregat  1:3  dan  1:5,  sedangkan  untuk variasi  penambahan  SikaCim  0.7%  terjadi kenaikan  nilai  porositas  pada  rasio  semen agragat  1:5  dengan  fas  0.25,  namun  untuk fas 0.3 nilai porositas nya lebih rendah dari pada  porositas  tanpa  menggunakan  bahan tambahn SikaCim. Untuk variasi penambahan  SikaCim  0.7%  perbandingan semen  agregat  1:3  serta  fas  0.25  dan  0.3 nilai  porositasnya  lebih  rendah  dari  nilai porositas tanpa penambahan SikaCim.
Porositas beton porous dengan faktor air  semen  (fas)  0.25  lebih  tinggi  dari  fas
0.30.  Kondisi  ini  juga  terjadi  pada  rasio semen  agregat  1:3  dan  1:5,  dimana  terjadi peningkatan  porositas  seiring  dengan meningkatnya rasio semen agregat.
Porositas  yang  terjadi  pada  rasio  semen agregat  1:5  lebih  besar  dari  pada  rasio semen  agregat  1:3.  Penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  (Ginting,  Adi,  & Costa,  2014)  tentang  porositas  beton porous,  diperoleh  rasio  perbandingan semen  agregat  1:5  lebih  kecil  nilai porositasnya  dibandingkan  dengan  rasio semen agregat 1:6.
Nilai  rasio  perbandingan  semen agregat semakin kecil maka nilai porositasnya  akan  semakin  besar,  begitu juga  sebaliknya,  bila  rasio  perbandingan semen  agregat  semakin  besar  maka  nilai porositasnya akan semakin kecil.
Kecendrungan  ini  terjadi  disebabkan pengaruh  semennya.  Semakin  banyak jumlah  agregatnya  maka  jumlah  pori-pori yang diisi oleh pasta semen untuk mengikat agregat semakin sedikit dan kecil kemungkinan  pasta  semen  akan  mengalir kebagian bawah, hal ini menjadi salah satu sebab  nilai  porositas  beton  porous  yang menjadi lebih besar.
Pada  penelitian  ini  nilai  porositas beton  porous  berkisar  antara  20.77% sampai dengan 29.25%, nilai porositas pada penelitian  memenuhi  pesyaratan  beton
porous berdasarkan ACI Committee 522 R- 10 yaitu 15% - 30 % (Anonim, 2010).

## Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan beton porous ini
dilakukan  pada  umur  28  hari.  Hubungan
kuat  tekan  beton  porous  dengan  variasi penambahan  SikaCim  0%,  0.3%,  0.5%, 0.7%,  pada  perbandingan  semen  agregat
1:3 dan 1:5 serta faktor air semen 0.25 dan
0.30 seperti Gambar 2.
Gambar 2. Kuat Tekan dan Variasi Penambahan SikaCim
Rasio semen agregat 1:3 memperoleh nilai kuat tekan tertinggi sebesar 18.08 MPa pada    fas  0.3  dengan  variasi  penambahan SikaCim  sebesar  0.5%,  sedangkan  nilai kuat tekan terendah sebesar 7.21 MPa pada fas  0.25  dengan  variasi  penambahan SikaCim  0%.  Untuk  Rasio  semen  agregat 1:5,  kuat  tekan  tertinggi  pada  fas  0.3  dan variasi penambahan SikaCim sebesar 0.5% dengan  nilai  12.12  MPa,  dan  nilai  kuat tekan  terendah  sebesar  4.33  MPa  pada  fas
0.25  serta  variasi  penambahan  SikaCim 0.7%.
Terjadi peningkatan kuat tekan beton porous dengan  penambahan bahan  tambah admixture SikaCim mulai dari 0.3%, 0.5% dan  0.7%.  Nilai  kuat  tekan  tertinggi  pada variasi  penambahan admixture  SikaCim
0.5%  dengan  rasio  semen  agregat  1:3  dan fas  0.3  sebesar  18.08  MPa,  dengan  kuat tekan  terendah  pada  fas  0.25  rasio perbandingan  semen  agregat  1:5  dengan nilai sebesar 4.33 MPa.
7.21 10.87 12.69 10.15 11.25 16.73 18.08 16.35 5.23 6.54 7.42 4.33 7.16 9.31 12.12 8.98 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 0.3 0.5 0.7 Kuat tekan (MPa) Variasi Penambahan SikaCim (%) rasio 1: 3  Fas 0.25 rasio 1: 3  Fas 0.30 rasio 1: 5  Fas 0.25
rasio 1: 5  Fas 0.30
Pada  penelitian  ini  terlihat  tidak hanya penambahan bahan tambah SikaCim yang mepengaruhi kuat tekan beton namun rasio  perbandingan  semen  agregat  juga mempengaruhi kuat tekan beton begitu juga dengan  fas,  semakin  besar  fas  maka semakin besar kuat tekannya.
Peningkatan kuat tekan beton porous terus  terjadi  pada  penambahan admixture
SikaCim mulai  dari  0.3%  dan  0.5  %  dari kontrol  0%,  dan  terjadi  kecendrungan penurunan  kuat  tekan  pada  penambahan 0.7%, baik itu dengan fas 0.25 dan fas 0.3.
Penelitian yang dilakukan (Novrianti
&  Respati,  2014)  untuk  beton  normal menyatakan  bahwa  penggunaan  bahan tambah SikaCim dapat meningkatkan  kuat tekan  beton  dan    menyarankan  agar penggunaan bahan tambah SikaCim efektif pada  0.5%  sampai  dengan  1%  dari  berat semen,  dan  peneliti  lainnya  (Jamal  et  al., 2017)  juga  melakukan  penelitian  dengan bahan tambah SikaCim untuk beton normal menyimpulkan penambahan Sikacim 0.7% dari berat  merupakan nilai optimum untuk dapat meningkatkan kuat tekan beton.
Namun pada penelitian beton porous ini  diperoleh  peningkatan  kuat  tekan tertinggi  pada  penambahan  SikaCim  0.5%
dan  pada  penambahan  0.7%  sudah  terjadi kecendrungan  terhadap  penurunan  nilai kekuatan tekan. Dengan penggunaan bahan tambah admixture  SikaCim dengan  variasi 0.5%,  hal  ini  mengindikasikan  terjadi peningkatan  terhadap  ikatan  antar  agregat dan pasta semen yang dapat mempengaruhi peningkatan  ketahanan  beton  berpori terhadap kekuatan tekannya.
Pada  penelitian  ini  nilai  kekuatan tekan  yang  diperoleh  antara  4.33  MPa  – 18.08  MPa,  Nilai  kuat  tekan  untuk  beton porous masuk dalam persyaratan (Anonim, 2010)  yaitu  2.8  MPa  sampai  dengan  28 MPa.  Berdasarkan  standar  mutu paving blok SNI  03-0691-1996  (Anonim,  1996) nilai  kuat  tekan  beton  poros  tertinggi sebesar  18.08  MPa  masuk  dalam  kriteria kuat tekan minimum kategori Mutu B yang bisa dipergunakan untuk pelataran parkir.
Pada  Gambar  3  dan  4  terlihat hubungan  kuat  tekan  dan  porositas  beton porous.  Semakin  besar  nilai  persentase porositas,  maka  semakin  kecil  kekuatan terhadap  tekannya,  sebaliknya  semakin tinggi  kuat  tekan  beton  porous  maka semakin  rendah  nilai  porositas  beton porous.
Gambar 3. Hubungan Kuat Tekan dan Porositas dengan Variasi Penambahan SikaCim dengan Rasio Semen Agregat 1:3
Gambar 4. Hubungan Kuat Tekan dan Porositas dengan Variasi Penambahan SikaCim dengan Rasio Semen Agregat 1:5
Penurunan kuat tekan beton
disebabkan bahan tambah admixture
SikaCim sudah berkurang dalam meningkatkan  ketebalan  pasta  semen sehingga kepadatan beton berkurang kemudian  porositas  makin  bertambah menyebabkan kekuatan menjadi berkurang.
Disarankan  untuk  mencari  nilai optimum  penggunaan  SikaCim  pada  0.5% sampai 0.7%.

## SIMPULAN
Pada penelitian ini dapat disimpulkan dengan  variasi  penambahan  SikaCim sebesar  0.5%  dan  perbadingan  semen agregat kasar 1:3 serta fas 0.3, dengan nilai kuat  tekan  sebesar  18.08  MPa  termasuk dalam  kategori  B  yang  digunakan  untuk pelataran  parkir,  dan  terdapat  hubungan antara  porositas  dan  kuat  tekan,  semakin tinggi kuat tekan maka  porositas nya akan semakin kecil.
7.21 10.87 12.69 10.15 28.4 24.37 22.67 25.18 0 0.3 0.5 0.7 Variasi Penambahan SikaCim (%)
Kuat Tekan (Mpa) Fas 0.25 Porositas (%) Fas 0.25
11.25 16.73 18.08 16.35 22.45
21.47 20.77 21.64 0 0.3 0.5 0.7 Variasi Penambahan SikaCim (%) Kuat Tekan (Mpa)  Fas 0.3 Porositas (%)  Fas 0.3
5.23 6.54 7.42 4.33 28.90 28.71 28.32 29.25 0 0.3 0.5 0.7 Variasi Penambahan SikaCim (%)
Kuat Tekan (Mpa) Fas 0.25 Porositas (%) Fas 0.25 7.16 9.31 12.12 8.98 28.49 26.14 22.10 27.99 0 0.3 0.5 0.7 Variasi Penambahan SikaCim (%) Kuat Tekan (Mpa)  Fas 0.3 Porositas (%)  Fas 0.3

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (1996). SNI 03-0691-1996 tentang persyaratan mutu bata beton (paving block) .  Jakarta:  Badan  Standardisasi Nasional.
Anonim.  (2008a).  SNI  1969-2008  tentang cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat  kasar.  In Standar  Nasional Indonesia .
Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Anonim. (2008b). SNI 2417 : 2008 tentang cara  uji  keausan  agregat  dengan mesin  abrasi  Los  Angeles .  Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
Anonim.  (2010). Report  on  Pervious
Concrete (American Concrete
Institute Committee 522, Ed.). U.S.A:
American Concrete Institute.
Anonim.  (2011). SNI  1974 :  2011  tentang Cara  uji  kuat  tekan  beton  dengan benda  uji  silinder .  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
Anonim. (2013). Standard Test Method for Density,  Absorption,  and  Voids  in Hardened Concrete. In Annual Book of  ASTM  Standards  (Ed.), Annual Book  of  ASTM  Standards .  Annual Book of ASTM Standards.
Anonim. (2014a). CIP-38 Pervious Concrete.
Anonim. (2014b). SNI 2461 : 2014 tentang spesifikasi  agregat  ringan  untuk beton  struktural .  Jakarta:  Badan Standardisasi Nasional.
Anonim. (2019). SikaCim Concrete Additive. In PT. Sika Indonesia .
Barnhouse, P. W., & Srubar, W. V. (2016).
Material characterization and hydraulic  conductivity  modeling  of macroporous recycled-aggregate pervious  concrete. Construction  and Building  Materials , 110 (May),  89– 97.
Ginting,  A.  (2015).  Kuat  Tekan  Dan Porositas  Beton  Porous  Dengan Bahan  Pengisi  Styrofoam. Jurnal Teknik Sipileknik Sipil , 11 (2), 76–98.
Ginting,  A.,  Adi,  P.,  &  Costa,  D.  O.  M. (2014).  Pengaruh  Penambahan  Pasir Terhadap  Kuat  Tekan  dan  Porositas Beton  Porous. Jurnal  Teknik , 4 (2), 84–91.
Harber,  P.  J.  (2005). Applicability  of  No- Fines Concrete as a Road Pavement A dissertation submitted by .
Jamal,  M.,  Widiastuti,  M.,  &  Anugrah,  A.
T.  (2017).  Pengaruh  Penggunaan Sikacim Concrete Additive Terhadap Bengalon  Dan  Agregat  Halus  Pasir Mahakam.
Prosiding
Seminar Nasional  Teknologi  IV ,  (November),
28–36.
Megasari,  S.  W.,  Yanti,  G.,  &  Zainuri.
(2020). Hubungan Karakteristik Beton Porous dengan Variasi
Komposisi Agregat Kasar. Prosiding Seminar Nasional Pakar , 1–17.
Novrianti, & Respati, R. (2014). Pengaruh Aditif  Sikacim  Terhadap  Campuran Beton  K  350  Ditinjau  Dari  Kuat Tekan  Beton. Media  Teknik  Sipil ,
2 (2), 64–69.
Pandei, R. W., Supit, S. W. M., Rangan, J., & Karwur, A. (2019). Studi
Eksperimen  Pengaruh  Pemanfaatan Superplasticizer Terhadap Kuat Tekan  dan  Permeabilitas  Beton Berpori (Pervious Concrete).
POLITEKNOLOGI , 18 (1), 45–52.
Sultan, M. A., Imran, & Litiloly, F. (2018). Korelasi  Porositas  Beton  Terhadap Kuat  Tekan  Rata-Rata. Teknologi Sipil , 2 (2), 57–63.
Teraiya,  D.,  Doshi,  U.,  Viradiya,  P., Yagnik,  A.,  &  Joshi,  T.  (2015).  To Develop  Method  To  Find  Out Permeability  and  Void  Ratio  for
Pervious Concrete. International
Journal  of  Research  in  Engineering and  Technology , 04 (13),  177–182. https://doi.org/10.15623/ijret.2015.0
425026
Welker, A. L., Barbis, J. D., & Jeffers, P. A.
(2012).  A  Side-By-Side  Comparison of  Pervious  Concrete  And  Porous Asphalt. Journal  Of  The  American
Water  Resources  Association , 48 (4),
809–819.  https://doi.org/10.1111  ⁄
j.1752-1688.2012.00654.x
Yanti,  G.,  Megasari,  S.  W.,  &  Zainuri.
(2020).  Variation  Analysis  Addition of  Admixture  Consol  N10  MB  to
Concrete Compressive Strength. IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science , 012031.
Yanti,  G.,  Zainuri,  &  Megasari,  S.  W.
(2019). Peningkatan Kuat Tekan dan Kuat  Lentur  Beton  Dengan  Variasi
Penambahan  Serat  Daun  Nanas.
TEKNIK , 40 (1), 71–76.
https://doi.org/10.14710/teknik.v40n
1.23390
Yanti,  G.,  Zainuri,  Z.,  &  Megasari,  S.  W.
(2018). Analisa Perbandingan Penambahan Variasi Consol Terhadap Kuat Tekan Beton. SIKLUS:  Jurnal  Teknik  Sipil , 4 (1), 59–66. https://doi.org/10.31849/siklus.v4i1.
1155
Zhong, R., Xu, M., Netto, R. V., & Wille,
K. (2016). Influence of pore tortuosity  on  hydraulic  conductivity of pervious concrete: Characterization and modeling.
Construction and Building Materials , 125 , 1158–1168.